982 



eine unvollständige oder gar keine Wiederhydratation ein, auch 

 ist die Zerlegbarkeit durch Säuren bisweilen herabgesetzt. 

 Man hat diesen schwer abspaltbaren H 2 0-Kest als basisches 

 H 2 gedeutet, doch ohne zwingenden Grund, auch das Krystall- 

 wasser mancher Verbindungen entweicht bei Temperaturen, 

 wo schon ein theilweiser Zerfall der ganzen Verbindung ein- 

 tritt; so giebt nach Bührig's Versuchen (Journal f. pr. Chem. 

 1875, 12, pag. 225) Ce 2 (S0 4 ) 3 5 H 2 die letzten Antheile 

 Krystallwasser erst bei einer Temperatur ab, wo schon geringe 

 Mengen S0 3 entweichen, auch MgC0 3 3 H 2 verliert mit dem 

 Krystallwasser auch einen Theil der C0 2 . Diese Frage soll 

 noch später besprochen werden. 



16. Analcim, im natürlichen Zustande sowie durch schwa- 

 ches Glühen entwässerter, mit K 2 G0 3 -Lösung bei 200° be- 

 handelt, wird in Leucit umgewandelt, und zwar zeigte der im 

 ersten Falle erhaltene Leucit einen H 2 0-Gehalt von 1,11 pCt., 

 der im zweiten Falle erhaltene einen solchen von 1,04 pCt. 

 Wird dagegen Analcim zu Glas geschmolzen und dann mit 

 K 2 C0 3 -Lösung bei 200° behandelt, so bilden sich H 2 reiche 

 Verbindungen, jedoch einen geringeren H 2 0- Gehalt zeigend 

 als die bei 100° erhaltenen Producte No. 12, a, b, in Ueber- 

 einstimmung mit der bekannten Erfahrung, dass sich bei hö- 

 herer Temperatur H 2 ärmere Verbindungen bilden als bei 

 niederer. 



Es wurde geschmolzener Analcim 78 Stunden bei 200° 

 mit K 2 C0 3 -Lösung (20.pCt.) behandelt in folgenden 3 Proben: 

 No. 28, 28a, 28b; es ging etwas Si0 2 in die Lösung über 

 und bestand das neugebildete Product aus kleinen, zu Sten- 

 geln vereinigten Krystallsäulen. Eine befriedigende chemische 

 Formel lässt sich nicht aufstellen, da wohl Gemenge vorliegen, 

 und zwar wahrscheinlich von dem H 2 reicheren Silicat No. 12 

 und einem H 2 ärmeren. Zur Entscheidung der Frage, ob das 

 H 2 reiche Silicat No. 12, das sich bei 100° bildet, überhaupt 

 bei höherer Temperatur beständig ist, wurde die Na-Verbin- 

 dung No. 13a mit K 2 C0 3 -Lösung (15 pCt.) bei 200—205° 

 78 Stunden erhitzt und gab das Silicat No. 28 c; dieses ist 

 mit dem Silicat No. 12 a identisch. Als aber derselbe Ver- 

 such bei höherer Temperatur (220 — 225 °) wiederholt wurde, 

 bildete sich die H 2 Oarme Verbindung No. 28 d. Nach diesen 

 Versuchen ist die Annahme von Gemengen H 2 ärmerer und 

 -reicherer Verbindungen für die Proben No. 28, a, b nicht 

 unwahrscheinlich. 



